sur l'oxyde ferrique humide amorphe, etc. 445 



aux dépens des plaques et des octaèdres de ferrite de potas- 

 sium, par digestion avec de l'eau chaude. •) Les pseudo- 

 cristaux C, D, E se montrèrent ne renfermer pas plus de 

 0,04 — 0,08 mol. K 2 0 sur 1 mol. Fe 2 O z ; F ne renfermait 

 que 0,01 mol. K 2 O. Ils étaient donc formés presque complè- 

 tement d'une combinaison de Fe 2 0 3 et H 2 0. 



Tableau VI. 





Tension 



de 

 vapeur 

 d'eau. 



Sur 1 mol. Fe% 0 3 . 



IV. 



Température, 



I. 



Colloïde frais 

 (poids de la 

 matière dessé- 

 chée à 15°). 



II. 



Colloïde âgé 

 de 6—7 ans. 



ni. 



Colloïde frais, 



desséché à 

 100° et saturé 

 de nouveau avec 

 de la vapeur 

 d'eau à 15°. 



Pseudo-cristaux 



C, D, E, F, 

 obtenus aux dé- 

 pens de ferrite 



de potassium 

 (voir Tabl. III). 







Mol. H 2 0. 



Mol. H 2 0. 



Mol. H 2 0. 



Mol. H 2 0. 



15° 



± 70% 



4,4 



1,6 



2,9 



2,3 



15° 



0 



> 2-1,5 



1,04 



1,3-1,0 



1,1-4,0 



100° 



à l'air. 



1-0,9 



0,8 



0,87 



0,7 



100° 



0 



0,87— ? 



0,45 







150° 



à l'air. 



0,57—0,48 



0,42 





0,4 



Quand en I, II, III il y a deux chiffres, cela signifie la même chose que 

 plus haut, p. 418. 



Il résulte de ces données numériques que l'oxyde ferrique 

 des pseudo-cristaux se met en équilibre, au point de vue de 

 sa teneur en eau, avec la tension de vapeur d'eau aux diverses 

 températures, de la même manière que cela a lieu générale- 

 ment chez les colloïdes La composition de la matière dessé- 

 chée à 15° sur l'acide sulfurique (quand la tension de vapeur 

 d'eau est donc sensiblement = 0) se rapproche de la valeur 

 limite Fe 2 0 3 H 2 0 ; de même que dans le colloïde qui par 

 la conservation pendant plusieurs années ou par caléfaction 

 à 100° est parvenu à un état plus stable. Il absorbe alors, 

 placé dans une enceinte saturée d'humidité pour environ 70%, 

 autant d'eau que le colloïde frais qui a été desséché à 100°; 



1 ) Voir van Bemmelen, Sur le colloïde de l'oxyde ferrique. Recueil 

 des trav. chim. des Pays-Bas, 1888, p. 106 — 114. 



